— 438 — 



Till denna i allmänna drag utförda teckning af förloppet 

 vid sträckningen torde böra tilläggas, att, om man, sedan stån- 

 gen redan brustit, fortsätter sträckningsförsöken med delarne, 

 kurvan fortsattes i sin gamla rigtning, så framt nemligen ej flaga 

 i stången föranledt brottet*). Var kurvan vid första brottet re- 

 dan så godt soin horizontel, kan nya brottbelastningen ej blifva 

 synnerligen större än hvad den nyss observerades vara, men der- 

 emot kan den permanenta förlängningen naturligtvis växa så 

 mycket mera. Det har nemligen visat sig, då en stång afslitits 

 2 gånger å rad och i båda fallen brustit för samma belastning, 

 att tillväxten i den permanenta förlängningen dervid kunnat uppgå 

 till 1,5 dec. lin. pr Sv. fot vid hårdaste stålet och ända till 6 

 dec. lin. vid mjukt stål. Detta tillkännager, huru olämpligt det 

 är att uteslutande på förlängningen vid brottet fästa så stort 

 afseende som i praktiken ofta sker. 



Ar det en tråd, hvarmed sträckningsförsöket sker, och trå- 

 den blifvit betydligt sträckt vid tråddragningen, måste, såsom re- 

 dan är sagdt, elasticitetsgränsen ligga högt, likaså punkten för 

 maximikurvaturen ; ofta bör man då ock kunna finna, att kurvan 

 härefter helt hastigt kröker sig i horizontel rigtning, hvarpå brott 

 omedelbarligen inträder **). 



Olika malmer förete någon skiljaktighet i afseende på kur- 

 vans form, hvilken dessutom äfven beror af hårdhetsgraden (kol- 

 halten?). Medan jernet och de mjukare stålen af alla malmer 

 ega stark kurvatur vid punkten för största krökningen och en 

 derefter mycket märkbar konvex del, blir för de hårdaste stål- 

 sorterna af vissa malmer krökningen betydligt mindre, och den 

 konvexa delen saknas der helt och hållet. Kurvan får således 

 för dem en mer uppåt gående rigtning, än hvad händelsen var 

 vid de öfriga sorterna. Se t. ex. fig. 1 och 5. I allmänhet kan 

 sägas, att ju mjukare materialet är, desto mindre blir här krök- 

 ningsradien; den är således minst för jern. 



") Från irregularitet i kurvans form vid brottet kan man genast se, om det egt 



rum för tidigt till följd af bristande homogenitet hos stången. 

 **) Jfr Wertheims försök med tråd af gjutstål — acier fondu étiré — 1. e. p. 41. 



